研究論文

密着強度を向上させた無電解めっき処理繊維の開発
都筑秀典＊１、金山賢治＊２、鹿野剛＊３、小林洋＊４

Development of Improved Electroless Metal-Plated Fibers
Hidenori TSUDUKI＊１, Kenji KANAYAMA＊２, Tsuyoshi SHIKANO＊３and Hiroshi KOBAYASHI＊４Owari Textile Research Center, AITEC＊1〜3

４Nagoya Plating Co., Ltd. ＊チーズ方式に よる無電解銀めっきポリエステ ルフィラメント糸のめっき密着 強度の向上を目的に、めっきに 適した繊維素材、チーズへのワインディング条件、エッチング条件等について検討した結果、フィラメントの撚り数、チーズの巻き密度、ポリエステルのグレード、エッチングの処理条件等がめっきの密着強度とめっきの品質に関係することが分かった。最適なめっき処理条件により、従来よりもめっき密着強度が優れ、めっき斑の少ない無電解銀めっきポリエステルフィラメント糸を開発し、さらにこれら繊維を用いたカバリング糸を試作し電気特性を調べた。

１．はじめに処理繊維を開発し、金属の特性とフレキシブルな繊維の特近年、衣料分野において中国をはじめとしたアジア諸国性を兼ね備える繊維を用い、テクテキスタイルへの利用技の追い上げ は厳しく、一宮市を中 心とした織物産地では、術に関する研究を行った。

高い技術力をもとに追従が困難なテクテキスタイル（産業２．実験方法

資材用繊維製品）分野へと展開を図ることが一つの方策として考えられる。一方、中には高い技術力を駆使して様々な素材が開発されているものの、その用途開発・展開においては、その検討が十分されていない現状もある。

2.1 試料
繊維素材としては、レギュラーポリエステル（以下 PET）
60D/4F・ 150D/24F・ 150D/48F、常圧 カチオン可 染化ポ

ところで、一般的な繊維とは異なる優れた機能を有するリエステル（以下 CDP） 60D/3F・ 150D/48F を用い、め素材として金属があるが、その繊維への展開としては、金

っき金属には、導電性、抗菌性の機能を有する銀を用いた。

属自体を細線化する金属繊維や、無電解めっき、真空蒸着、2.2 チーズめっき処理工程スパッタリング等のメタル処理繊維がある。
金属繊維は比重が大きく曲げ破断に弱く、破断先端部の皮膚刺激等の問題があり、真空蒸着およびスパッタリング

糸を先染用ストレート PP ボビンにワインディングして以下の工程を経て無電解めっき処理繊維に加工する。
ワインディング

適正な密度で巻き上げる。

脱脂・精練

汚れや油脂を除去する。

エッチング

微細な凹凸を形成させる。

表面調整

界面活性剤を付与させる。

触媒付与

核となる触媒を付与させる。

活性化

触媒金属を活性化させる。

無電解めっきめっき皮膜を形成させる。

繊維は大規模な減圧装置が必要で、製造コストがかかり同時に繊維全面の加工には複数回の処理が必要となる。一方
無電解めっき処理繊維は、金属繊維、蒸着およびスパッタ
リング繊維 の様な欠点もなく、製 造コストも比較的安く、様々な金属めっき処理が可能である。
しかし、無電解めっき処理繊維は、繊維とめっきとの密着性が十分でないために、剥離、脱落等の問題が従来から指摘されている。この欠点を解決するため、めっきの密着性を高める ことが重要であり、無 電解めっき処理繊維は、フ レキシブ ル性を 活かして 多くの テクテ キスタイ ルとして活用が期待できる。
中でも、チーズ方式での無電解めっき処理繊維は、糸・線材の導電材料として利用することができ、量産化にも優2.3 ワインディング方法
ワ イ ン ダ ーは 、 合 繊用 プ レジ ョ ン ワイ ン ダ ー（ 神 津れている。そこで 、本研究では、チーズ方式による繊維へ

SSP-6P 型の無電解めっき処理により、密着強度を向上させためっきボビンがセットできるように軸受けを交換改造した。

＊㈱神津製作所）を用い、先染用ストレート PP

1 尾張繊維技術センター 開発技術室（現産業労働部 地域産業課）＊２尾張繊維技術センター 開発技術室（尾張繊維技術センター 加工技術室） ＊３尾張繊維技術センター 開発技術室 ＊４名古屋メッキ工業株式会社 研究所長

３．実験結果及び考察また、ワインディング速度を調整できるようインバータ、およびテンションメータを取り付けた。ワインディング速

3.1 チーズめっき処理に適した ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ条件の検討度（ 120〜 350m/min）やテ ンション ウェイト、 ワインド

チーズ方 式での 無電解め っき処 理にお ける最適 な巻き数、プレッシャーローラー圧などを調整して、 PP ボビン密度を明らかにするために、様々なワインディング条件をにワインディングする適正な糸の積層密度（以下、巻き密検討した。 使用した繊維素材は異 なるが、巻き密度別に、度）の条件を検討した。

無電解めっき処理したチーズの外観を図 2 に示す。なお、巻き密度は、巻き上がり後の形状を計測して糸層体積を本研究で用いた装置では、無撚りのフィラメントをワインディングすると、繊維同士が密着しやすく、固く締まった算出し、糸の重さで除算した。

状態（巻き密度 0.7〜 1.0g/cm3 程度）になり、ソフトにワインディングすることは困難を極めた。そこで、本研究では、糸間の空隙を強制的に設け、ソフトにワインディングするために、無撚りのフィラメントを追撚加工することとした。
(B)

その結果、糸重量 500g 程度において巻き密度が約 0.3g/cm3 以下では精練処理時に糸が崩れ、めっき斑が発生し、0.5g/cm3 以上では 処理中に糸 が収縮す ることによ りさらに 締まり、 処理液 の通りが 悪くな る。従 って巻き 密度は0.3〜 0.5g/cm3 の範囲が適していることが分かった。
それぞれの試料のめっき剥離度を図 3 に示す。繊維素材(A)
図 1 (A)ワインダー全体状態）(C)は統一されていないものの、巻き密度が、めっき処理にお(B)巻取り部（PP ボビンなしのけるチーズの形状保持、処理液の浸透性、繊維へのめっき(C)巻取り部（PP ボビンセットの状態）

2.4 性能評価方法
2.4.1 繊維へのめっき密着性評価
現状の JIS には、板状材料におけるめっき密着性の評価
方法はあるが、繊維については定められておらず、さらに、めっき密着性評価のほとんどが定性的なものである。本研
究では、め っき密着性の評価を数 値として確認するため、
JIS H 8504（引きはがし試験方法・テープ試験方法）を参考に、次のような定量的試験方法を考案した。
セリプレン（浅野機械製作㈱製）を用いてめっき処理繊①0.23g/cm 3②0.27g/cm 3③0.35g/cm 3

PET60D/4F
1,000T/m

PET60D/4F
1,000T/m

CDP60D/3F
800T/m

④0.45g/cm 3⑤0.58g/cm 3⑥0.64g/cm 3

CDP150D/48F
600T/m

CDP150D/48F
600T/m

PET150D/24F
600T/m

維を等間隔で平行に並べ、 20℃、65%RH 下 において、粘着テープを 10 秒間押し付け、瞬間的に引きはがした。そのテープ、およびセリプレンで並べられた未試験の糸を透過光下で顕微撮影し、画像処理にて 2 値化した後、テープに付着した剥離めっきと未試験糸の面積比から、めっき剥離度を算出した。
2.4.2 繊維へのめっき洗濯耐久性評価
試験糸を JIS L 0217 の 103 法で洗濯し、抵抗率計（三菱化学㈱製ロレスタ EP MCP-T360）を用いて糸の電気抵抗（測定距離 5mm）を測定した。
2.4.3 めっき処理繊維の強伸度評価
糸の最大引張強力 (N)および伸度 (%)を、引張試験機（㈱島 津 製 作 所 製 ） に よ っ て 試 料 長 200mm 、 引 張 速 度
200mm/min、 20℃、 65%RH で 測定した。

図2

めっき処理後のチーズ外観写真（⑥は精練後）

ては小さくすることができ、積層する糸の間における処理

めっ き剥離度（％）

30.0

73.1

液の浸透性は良くなるが、めっきの密着性としては、撚り

20.0

数が小さい方が良い結果となった。
図 6 に示すように、CDP FD タイプの撚り数 200T/m と10.0

600 T/m を光学顕微鏡で比較すると 、200 T/m は個々の繊液不通

0.0①0.23 ②0.27 ③0.35 ④0.45 ⑤0.58 ⑥0.64
3

巻き密度（g/cm ）

図3

巻き密度とめっき剥離度との関係

密着性に影響し、中でも巻き密 度 0.3 〜 0.5g/cm3 程度が剥離度は小さいことが分かった。
こ の２つの条 件から繊 維の巻き密 度は 0.3 〜 0.5g/cm3

維表面までめっきされているが、600 T/m では単糸の外層繊維のみめ っきされ、内部の繊維 はめっきされていない。
これは撚り数が多くなると糸が強く捩じられ、処理液が撚り糸の内部まで浸透していないと思われる。また、このことが、めっ きの密着性に大きく影 響し、撚り数が多いと、めっきが糸の表面だけであるため、剥がれやすい状態になっていると思われる。

程度が適していると判断できる。
3.2 繊維へのめっき処理方法の検討
無電解めっき工程の前処理であるエッチング工程の条件

CDP
FD200T/mについて検討を行った。CDP150D/48F のフルダル(FD)、ブ200um

75um

200um

75um

ライト(BR)の 2 種類について、繊維の一般的な減量加工で行われている減量率 20％程度を目指してエッチング加工試験を行ったところ、図 4 に示すように、促進剤を加え、苛性ソーダ 10g/ℓ、 80℃、30 分の条件が望ましいことが分かった 。

CDP
FD600T/m

60
CDP FD
CDP BR

減量率 （％）

5040

図6

めっき処理繊維（側面・断面）の光学顕微鏡写真

また、めっき処理した繊維から銀を溶解させ、各繊維の30減量率と銀付着率を算出した。その結果、図 7 に示すとお20り、減量率 、銀付着率ともに、めっきの密着性が一番良い
CDP FD 200T/m が最も高かった。また、当初、触媒付与10工程で行われるパラジウムを繊維に付着させるには、繊維0NaOH100 g/L NaOH10 0g/L NaOH1 0g/L NaOH10 g/L NaOH7.5 g/L70 ℃×2 0min
+促進剤
80 ℃×3 0min+ 促進剤+促進剤
7 0℃×20min
80℃×30 mi n 95 ℃×3 0minがアニオン化していた方が良いと推測していたが、図 7 に

図4

また、 FD タイプの方が、 BR タイプよりも無機物が多く種々のエッチング条件による減量率3.3 めっき処理に適した繊維素材の検討
図 5 にいくつかの繊維グレード、撚り数におけるめっきの密着性を比較した。撚り数が大きい方が、巻き密度としよると CDP の明確な優位性はあまり確認されなかった。
練り込まれているため、 FD タイプの減量率の方が高く、めっきの密着性も高いと推測していたが、図 7 でも分かる
ように、 減量率としてはほ とんど差がない。 しかし、 BRタイプの方が僅かながら銀の付着率は高く、めっき密着性
2512減量率
銀付着率

208比率（％）

めっき剥離度（％）

10642151050PET SD CDP FD PET SD
CDP FD CDP BR
200T/m
200T/m
600T/m
600 T/m
600T/m
0.51g/cm3 0.54g/cm3 0 .49 g/cm3 0.4 9g/c m3 0.4 5g/c m3

図5

各種ポリエステルでのめっき剥離度

0CDP FD200T/m

図7PET SD
600T/mCDP FD
600T/mCDP BR
600T/m

めっき処理繊維の減量率･銀付着率

表15um20um5um

チーズ内外層部のめっき処理繊維の性能比較
めっき電気抵抗（ Ω）
剥離度
洗濯洗濯洗濯（％）
０回
１回
５回
2.6
1.30
1.40
2.51
内層部
3.4
1.57
1.67
3.97
外層部

CDP
FD200T/m

めっき後引張強度
めっき後伸長率

めっき処理繊維（断面･側面）の電子顕微鏡写真も高いという結果となった。

引張強度 （cN）

800

CDP
FD600T/m

図8

めっき前引張強度
めっき前伸長率

30600

20400
102000

図 8 にめっき処理繊維の電子顕微鏡写真を示す。 CDP
FD 200T/m は減量率、銀付着率、密着性がともに高均一にエッチングされた、きれいなめっき表面となっているが、伸長率 （％）

20um

0
CDP FD200T/m

図 10

PET S D
600T/mCDP FD
600T /m

CDP BR
600T /m

めっき処理繊維の引張強度・伸長率減量率、銀付着率 、密着性が低い CDP FD 600T/m はめっ

大きな差は見られず、均一にめっき処理されたと思われる。

きが不均一で斑が観察される。

3.5 めっき処理繊維を用いたカバリング糸の検討

以上、めっきの密着性はエッチング処理の状況（減量率）

PET にめっ き処理繊維をカバリングし た糸の外観、電に大きく影響され、均一に適正な減量率でエッチング処理

気抵抗を図 11 に示す。カバリング数が少なくなると抵抗することが、めっきの密着性を高めることと思われる。

は低くなる が、ダブルカバリング するとさらに低くなる。

3.4 めっき処理繊維の性能評価

これは、抵抗測定距離間における、めっき処理繊維の長さ

図 9 に、洗濯試験によるめっき処理繊維の電気抵抗変化と金属の量のバランスが影響していると思われる。

を示す。めっきの剥離により、電気抵抗が減少している試
光学顕微鏡（×150 倍）料もあるが、いずれも 10-1〜 100Ω のオーダーを保持しており、特に撚り数 200T/m のタイプについては高い耐久性を示している。
また、め っき処理繊維の引張強 度、伸長率については、
図 10 に示すように、僅かであるが未処理状態よりも減少する傾向にある。これは、エッチング処理で減量されたことにより強度が低下し、さらに表面が金属でコーティングされているため伸びにくくなっているものと思われる。
また、めっき処理し た CDP BR 600T/m で、ボビン芯に近い内層部と外層部との性能比較を表 1 に示すが、めっき単糸

電気抵抗（Ω）
0 0.1 0.2 0.3 0.4―

ｼﾝｸﾞﾙｶﾊﾞｰ
400T/mｼﾝｸﾞﾙｶﾊﾞｰ
800T/mｼﾝｸﾞﾙｶﾊﾞｰ
1,200T/m
ﾀﾞﾌﾞﾙｶﾊﾞｰ
1,200T/m

図 11

めっき処理繊維を用いたカバリング糸

剥離度、電気抵抗ともに内層部の方が良い値を示すものの電気抵抗（Ω）

86４．結び

洗濯０回
洗濯１回
洗濯５回(1)定 量的に評価 することが できる繊 維へのめっ き密着性の評価方法を新たに考案した。

4(2)チ ーズ方式に よるめっき 処理繊維 の均質性は 、先染用PP ボビンに 巻いた糸の密 度が大きく 影響することが2

分かり、最適な条件を明らかにした。
(3)めっきの密着性が良い繊維グレードを選定した。またエッ0PET SD200T/m

図9CDP FD200T/m

PET SD
600T/mCDP FD600T/m

CDP BR
600T/m

めっき処理繊維の電気抵抗測定による洗濯耐久性チング処理が、密着性に大きく影響することが分かっ た。
(4)ポリエステル繊維にめっき処理繊維をカバリングした糸を作ることができ、今後幅広い用途展開が可能となっ た。